— 153 — 



analogamente, nel modo espresso dal diagramma ACC. Le curve di magne- 

 tizzazione, prima del ciclo, presentano il flesso caratteristico in corrispondenza 

 di un campo magnetico di circa tre unità, ed il valore più grande dell'inten- 

 sità di magnetizzazione non differisce pei tubi soli o consociati a due; e di- 

 minuisce solamente nel rapporto di 1 : 0.97 : 0,88 passando dalla consocia- 

 zione di due a quella di tre e quattro tubi. Così l'area d'isteresi si conserva 

 pressoché costante ; allontanandosi di pochissimo dall'origine i punti — X 0 

 ed X 0 , allorquando i tubi si consociano a due, a tre od a quattro insieme. 



« Però, se colla consociazione dei tubi fra di loro è piccola la variazione 

 dell'intensità di magnetizzazione e dell'area d'isteresi, essa è molto grande 

 nel caso che il filo di ferro venga introdotto nei tubi stessi. Così la curva 

 AB è sostituita dalla AD ed il diagramma BB' dal diagramma DD', intro- 

 ducendo il filo nel tubo t x ; ed introducendolo nel sistema dei tre tubi t x — 1 % 

 — i 3 si ha la curva AE ed il diagramma EE', che differiscono poco, quanto 

 all'andamento, dalla curva AC e dal diagramma CC, relativi ai tre tubi soli; 

 salvo che il valore più grande di AD ed AE è rispettivamente un po' inferiore 

 e superiore alla media aritmetica dei due valori analoghi corrispondenti al 

 filo ed ai tubi t x e t x — t 2 — t 3 separatamente, e corrisponde alla media stessa 

 pel caso del filo coi tubi ti — U_ ('). 



« 2. Ma veniamo all'esame delle spirali di ferro: 



« Con fili di ferro puro ed incrudito alla trafila, del quale il diametro 

 era di 0 cra ,0286, furono costruite tre spiraline cilindriche, s l5 s 2 , s 3 , della 

 lunghezza di 60 cm , le quali avevano il diametro esterno di 0 cm ,148; 0 cm ,2075; 

 0 cm ,261 rispettivamente ed il peso di gr. 3,8915; 5,771; 7,713. Le loro spire 

 erano fortemente serrate le une alle altre, così da formare tre veri tubi cilin- 

 drici. Assieme colle spirali fu esaminato anche un filo di ferro, lungo pure 

 60 cm e del peso di gr. 0,2885, di quello stesso ond'erano costruite le spirali; 

 ed ancor qui si stabilì dapprima una ricerca sulle spiraline e sul filo sepa- 

 ratamente; quindi sulle spiraline consociate a due ed a tre insieme, ed infine 

 sul filo rivestito da una, due o tre delle spirali medesime, 



b L'intensità del campo magnetico fu fatta variare fra 0 e 26 unità circa, 

 e coi risultati ottenuti furono tracciati i diagrammi, di cui nella fig. 2 sono 

 riferiti i due ABB', ACC, relativi al filo di ferro ed alla spiralina s x sepa- 



I valori più elevati dell'intensità di magnetizzazione, cui, per un dato valore del 

 campo magnetico, presentano i tubi rispetto al filo di ferro, dipendono dalla qualità del 

 ferro e non dalla forma ; inquantochè le lamine erano di ferro puro, fornitomi da Trommsdorff, 

 ■ed il filo era di ferro del commercio. Che se confrontiamo i valori dell'intensità di magne 

 tizzazione dei tubi con quelli di un filo di ferro puro incrudito, fornitomi dallo stesso 

 Trommsdorff ed impiegato a costruire le spirali, delle quali è detto più innanzi, sono anzi 

 di un poco inferiori. Ad ogni modo si può dire che, nei limiti di queste esperienze, la 

 forma tubulare non ha influenza sull'accrescere o diminuire l'intensità di magnetizzazione, 

 poiché i valori conseguiti pei tubi sono fra quelli comunemente assegnati al ferro puro 

 incrudito. 



Rendiconti. 1891, Yol. VII, 2° Sem. 20 



